DU BISMUTH CRISTALLISÉ. 119 



générale de la région du culot dont il provenait n'était 

 pas si régulière que celle de P et de G. 



D'auti'es essais faits dans les mêmes conditions appa- 

 rentes ont donné des culots beaucoup moins faciles à 

 cliver. Le clivage obtenu en enfonçant des coins était 

 orienté comme dans le premier culot par rapport à l'axe 

 du creuset. Le clivage était brillant mais en escalier et les 

 feuillets étaient bombés par places. De grandes portions 

 étaient pétries de macles. Le seul petit prisme K a été 

 taillé dans un fragment relativement plus homogène que 

 le reste. Il mesurait environ 9'"°'; '10°"°; 11'"'" et sa 

 densité était 9,920. 



J'ai cherché si un refroidissement encore plus lent 

 donnerait de meilleurs résultats. Grâce aux soins obli- 

 gents de M. Jules Michaud, directeur de la Manufacture 

 de poteries fines de iSyon (Vaud), j'ai pu faire fondre et 

 refroidir plusieurs fois dans un four à poteries un culot 

 de 600 à 650 grammes, en majeure partie formé de 

 déchets du premier culot. Le creuset était fermé par un 

 couvercle luté et avait été placé au centre d'une grande 

 cazette remplie de sable. Il a dont été soumis à une 

 longue caléfaction suivie d'un refroidissement très lent, 

 tout en étant laissé dans une immobilité parfaite et à 

 l'abri de l'oxydation. 



La première fonte à Nyon a fourni un culot dans 

 lequel des fentes ont été un peu difficiles à produire, 

 mais qui s'est ensuite partagé exactement comme le culot 

 dont furent tirés P et G. Un superbe morceau médian 

 limité par des surfaces extrêmement nettes qu'il fut à 

 peine nécessaire de limer. 



J'en tirai le prisme M, qui mesura une fois achevé : 

 M: 18"""0; IS'^'^'i; SO-^-^ô. densité 9,851. 



